Abstrak — Kegiatan tambang emas rakyat merupakan sumber antropogenik  terbesar  pencemaran  merkuri  di  tanah.  Hasil  uji total  konsentrasi  (TK)  merkuri  pada  sampel  tanah  dari  lokasi penambangan emas Kulon Progo Yogyakarta adalah 0,89 mg/kg. Hasil  tersebut  melebihi  baku  mutu  TK-C  merkuri  menurut Lampiran  V  PP  No.  101  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Limbah  B3  sebesar  0,30  mg/kg.  Oleh  karena  itu,  diperlukan upaya  remediasi  untuk  meminimisasi  tingkat  pencemaran merkuri.  Salah  satu  metode  yang  dapat  diaplikasikan  adalah teknik stabilisasi/solidifikasi (S/S). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan  komposisi  optimum binder semen  dan  tras  yang digunakan  dalam  proses  S/S,  serta  komposisi  tanah  tercemar yang  dapat  ditambahkan  ke  dalam  campuran  semen-tras. Penelitian  dilakukan  dalam  2  tahap.  Pada  tahap  I  digunakan komposisi  semen portland -tras  dengan  variasi  perbandingan berat 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, dan  10:90.  Sedangkan  pada  penelitian  tahap  II  dilakukan penambahan  sampel  tanah  tercemar  ke  dalam  campuran optimum binder yang  diperoleh  dari  penelitian  tahap  I,  dengan variasi rasio  berat binder : tanah 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, dan 10:90.  Pada  akhir  tahap  dilakukan  uji Toxicity  Characteristic Leaching  Procedure (TCLP)  berdasarkan  US  EPA method 1311. Uji  kuat  tekan  dilakukan  terhadap  benda  uji  S/S  menggunakan Toorse  Universal  Testing  Machine .Kadar  merkuri  diukur menggunakan  metode  spektrofotometri  serapan  atom  menurut SNI 6989.78:2011.  Dari penelitian tahap I didapatkan  komposisi optimum  semen-tras  sebesar  10:90,  dengan  nilai  kuat  tekan  96 kg/cm 2 . Sedangkan dari penelitian tahap II didapatkan nilai kuat tekan  komposisi  optimum binder :  tanah  10:90  yaitu  6  kg/cm 2 dengan  konsentrasi  merkuri  pada  uji  TCLP  sebesar  0,0011 mg/L.  Hasil  uji  kuat  tekan  memenuhi  baku  mutu  menurut  US EPA  untuk  pengelolaan  tanah  tercemar  sebesar  3,5  kg/cm 2 . Demikian  pula  hasil  uji  TCLP  memenuhu  baku  mutu  untuk produk  hasil S/S sesuai dengan Lampiran IV PP No. 101 Tahun 2014 sebesar 0,05 mg/L.
Kata  Kunci —merkuri,  semen portland ,  stabilisasi/solidifikasi, tanah, tras.

## I. PENDAHULUAN
EGIATAN  tambang  emas  rakyat  di  Kulon  Progo Yogyakarta  dilakukan  secara  konvensional  di  lokasi terbuka  menggunakan  teknik  amalgamasi  yaitu  pencampuran serbuk  pasir  dengan  merkuri  membentuk  amalgam  ( alloy ) yang  digunakan  sebagai  pengikat  emas  [10].    Limbah tailing hasil  aktivitas  pertambangan  dialirkan  ke  tanah  serta  sungai menyebabkan  kontaminasi  tanah  dan  lumpur  sungai  oleh merkuri.  Hasil  analisis  gravimetri  menunjukkan  dalam
kegiatan ini sekitar 70-80% merkuri hilang ke dalam sedimen sungai, tailing ,  dan  tanah  [7].  Hasil  penelitian  sebelumnya menunjukkan tanah sekitar tambang emas rakyat Kulon Progo mengandung  merkuri  dengan  kadar  lebih  dari  50  ppm  [4]. Hasil tersebut jauh  melebihi ambang batas  menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  pelepasan  merkuri  di lingkungan  sebesar  0,05  mg/L  berat  kering.  Logam  merkuri yang  mencemari  tanah  apabila  tidak  dibatasi  pergerakannya akan  masuk  ke  dalam  air  tanah  yang  menjadi  sumber  air minum masyarakat setempat.
Logam  merkuri  teridentifikasi  sebagai  salah  satu  unsur dengan  sifat  toksisitas  tinggi  serta  kemudahan  mengalami transformasi  menjadi  bentuk  yang  lebih  toksik  [10].  Merkuri membahayakan  kehidupan  manusia  melalui  proses  rantai makanan.  Merkuri  dalam  tanah  akan  diserap  oleh  tumbuhan dan selanjutnya terjadi proses biomagnifikasi [19]. Kontaminasi  logam  berat  dalam  tanah,  salah  satunya  merkuri dapat  diatasi  dengan  proses  remediasi  baik  secara  biologis, kimiawi, ataupun fisik.
Salah  satu  teknik  remediasi  yang  dapat  diaplikasikan  yaitu teknik  remediasi  fisik  dengan  metode  stabilisasi-solidifikasi (S/S).  Teknologi  S/S  ini  sering  diaplikasikan  di  Amerika Serikat  oleh  US  EPA  dalam  upaya  remediasi  lahan  tercemar limbah  B3  [17].  Secara  umum,  teknologi  S/S  merupakan proses  enkapsulasi  limbah  menjadi  material  yang  padat dengan permeabilitas rendah dan mencegah terjadinya migrasi kontaminan dengan  memperkecil luas permukaan penyebaran lindi [15].
Pada  proses  S/S  digunakan  pengikat  ( binding  agent ) anorganik secara umum antara lain: semen portland , pozzolan , dan  campuran  keduanya  [16]. Pozzolan adalah  bahan  yang mengandung silika atau bahan alumina yang mempunyai sifat seperti  semen  [16].  Semen portland merupakan  perekat hidrolik yang bereaksi dengan air untuk mengikat benda padat lainnya  membentuk  satu  kesatuan  massa  padat  dan  keras  [6] . Meskipun  semen portland memiliki  kemampuan  mengikat kontaminan  yang  baik  dalam  mekanisme  solidifikasi, penggunaan  semen  sebagai binding  agent perlu  dibatasi. Ditinjau dari aspek teknis, semen portland kurang baik dalam mekanisme  stabilisasi  kontaminan  meskipun  memiliki kemampuan  sangat  baik  dalam  proses  solidifikasi.  Oleh karena  itu,  untuk  mengurangi  penggunaan  dan  meningkatkan performa  semen portland dalam  proses  S/S,  ditambahkan
Stabilisasi/Solidifikasi Tanah Tercemar Merkuri Tambang Emas Rakyat Kulon Progo Yogyakarta Menggunakan Campuran Semen Portland dan Tanah Tras
Elok Dian Karisma Pagri Anisa dan Yulinah Trihadiningrum Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : yulinah_t@enviro.its.ac.id
K
bahan  aditif  lain  yang  juga  berperan  sebagai binding  agent atupun stabilizing agent yang dikenal sebagai pozzolana . Salah  satu pozzolana yang  digunakan  dalam  proses  S/S adalah tanah tras yang dapat meningkatkan kekuatan mekanis produk. Pozzolana juga mampu mengisolasi logam berat yang terkandung  di  dalamnya  [1].  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa tanah  tras  berpotensi  dijadikan  sebagai  campuran  mortar dengan  indikasi  hasil  positif  pada  kekuatan  serta  durabilitas beton  yang  dihasilkan.  Penambahan  tanah  tras  50%  pada campuran semen portland – tanah tras dalam waktu curing 28 hari  memberikan  kenaikan  hasil  uji  kuat  tekan  beton  yang dihasilkan  sebesar  1,6  %  [6] . Oleh  sebab  itu,  diperlukan penelitian  lebih  lanjut  guna  mengetahui  komposisi  optimum campuran  semen portland dan  tanah  tras  serta  penambahan tanah  tercemar  merkuri  dalam  aplikasi  teknologi  S/S  lahan tambang emas rakyat di Kulon Progo, Yogyakarta.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun tahapan penelitian ini dilakukan antara lain:
1) Proses Sampling Tanah Tercemar
Kegiatan  sampling  dilakukan  di  lokasi  kegiatan  tambang emas rakyat Desa Sangon Kulon Progo Yogyakarta. Kegiatan ini  diawali  dengan  survei  lokasi  untuk  menentukan  titik-titik pengambilan  sampel  berdasarkan  kontur  dan  arah  aliran  air pada  lokasi  penelitian.  Tahapan  kegiatan  sampling  tanah adalah sebagai berikut:
a) Penentuan Titik Sampling
Jumlah titik sampling tanah tercemar ditentukan sebanyak 5 titik  dengan  masing-masing  1  titik  sampling  pada  tiap  lokasi kegiatan  tambang  emas.  Titik  kontrol  diambil  pada  lokasi dengan  elevasi  tertinggi  sebanyak  2  buah.  Penentuan  jumlah titik  sampling  representatif  adalah  20%  dari  seluruh  populasi sampel,  yakni  total  jumlah  lokasi  tambang  emas  di  Desa Kokap,  Kulonprogo,  Yogyakarta  sebanyak  10-15  buah tambang [11].
b) Metode Sampling Tanah Tercemar
Kegiatan  sampling  tanah  dilakukan  dengan  metode zig-zag pada lapisan top soil tanah, yakni pada kedalaman 30 cm dari permukaan tanah [19].  Titik sampling ditentukan berdasarkan lokasi  tambang  dengan  radius  luasan  sebesar  100  m 2 . Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara  menggali  tanah pada  titik  yang  telah  ditentukan  menggunakan  peralatan  bor tangan.
c) Perlakuan Hasil Sampling
Sampel  tanah  tercemar  dari  5  titik  tersebut  kemudian dicampur  menjadi  1  buah  sampel  komposit  tanah  tercemar. Begitu juga dengan sampel tanah  kontrol, tanah dari dua titik sampel  dicampur  menjadi  sebuah  sampel  tanah  kontrol. Sampel ditempatkan pada wadah dengan bahan PE yang tidak bereaksi  dengan  merkuri.  Wadah  ditutup  rapat  agar  udara tidak masuk serta meminimalisasi terjadinya kontaminasi.
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  karakteristik  kimia  dan fisik  sampel  tanah.  Karakteristik  kimia  yang  diuji  yakni kandungan  merkuri  dalam  tanah,  pH,  serta  kadar  air  tanah. Kadar merkuri tanah diuji menggunakan alat mercury analyzer di  Laboratorium  Penelitian  dan  Pengujian  Terpadu  (LPPT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2) Persiapan Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Alat  bor  tanah,  cangkul,  dan  kontainer  PE  dengan penutup.
b) pH meter
c) Alat  uji  kadar  air  yaitu  oven  105 o ,  neraca  analitik,  dan desikator.
d) Alat vicat untuk menguji kebutuhan air pada adonan semen
e) Cetakan kubus yang terbuat dari baja dengan ukuran sisi 5 cm dan mixer pasta.
f) Alat uji kuat tekan Tourse Universal Testing Machine Type RAT-200. MFG No. 20380 CAP.200 tf .
g) Peralatan  uji  TCLP  yaitu  pH  meter  tipe  BP  3001,  pipet ukur, Rotary  agitator Model  SQ  192 , kertas  saring Whatman .
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Tanah tras
b) Semen portland tipe 1 (OPC)
c) Tanah tercemar merkuri
d) Aquades
3) Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu:
a) Penelitian Tahap I
Pada  tahap  ini  dilakukan  variasi  terhadap  penggunaan semen portland sebagai binding agent dengan campuran tanah tras.  Hasil  dari  penelitian  pendahuluan  ini  adalah  komposisi optimum  campuran  semen  portland  dan  tanah  tras.  Variabel penelitian tahap I ditampilkan pada Tabel 1.

## b) Penelitian Tahap II
Variasi  yang  digunakan  yaitu    campuran pozzolana optimum yang telah didapatkan dari penelitian tahap 1 dengan penambahan  tanah  tercemar  merkuri.  Tahap  ini  dilakukan untuk  tujuan  mengetahui  persentase  optimum  tanah  tercemar yang  bisa  ditambahkan  ke  dalam campuran  semen  dan  tanah tras. Variabel penelitian tahap II pada Tabel 2.
4) Pembuatan Benda Uji
Benda  uji  pada  penelitian  tahap  I  dibuat  dengan mencampurkan  tanah  tras  dalam  adonan  semen.  Pembuatan benda  uji  dilakukan  melalui  beberapa  tahap  mulai  dari persiapan sampel tanah serta uji konsistensi untuk menentukan kebutuhan air.
Tabel 1 Variabel Penelitian Tahap I Benda Uji Semen Portland (%) Tanah Tras (%) I 100 0 II 90 10 III 80 20 IV 70 30 V 60 40 VI 50 50 VII 40 60 VIII 30 70 IX X 20 10 80 90
a) Persiapan Sampel Tanah
Persiapan diawali dengan memanaskan tanah tras pada oven 105 o selama  24  jam.  Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk menghilangkan  kadar  air  dalam  tras  agar  tidak  mengganggu proses  penggilingan.  Selanjutnya,  tras  didiamkan  pada  suhu ruang  kemudian  digiling  dengan  alat bond  ball  mill dengan kecepatan  56  rpm  selama  ±  3  jam.  Selanjutnya  tras  diayak menggunakan  ayakan  300  µm  dengan  tujuan  menyamakan ukuran partikel.
b) Uji Konsistensi Normal
Uji  konsistensi  normal  bertujuan  untuk  mengetahui kebutuhan air dalam suatu campuran mortar. Uji ini dilakukan menggunakan  alat  yang  dikenal  dengan  nama vicat . Konsistensi normal tercapai saat batang vicat yang diletakkan di  atas  permukaan  mortar  mengalami  penurunan  sedalam  10 mm  dalam  waktu  30  detik.  Pada  keadaan  konsistensi  normal, air  pada  mortar  telah  merata  dari  satu  ujung  bagian  hingga ujung  lainnya.  Uji  konsistensi  normal  mengacu  pada  ASTM C187-11  tentang Standard  Test  Method  for  Amount  of  Water Required for Normal Consistency of Hydraulic Cement Paste.
Uji  konsistensi  normal  dilakukan  dengan  memperkirakan jumlah air (aquades) yang ditambahkan pada campuran semen portland dan tanah tras. Sebagai acuan awal dalam penentuan volume  air  yang  ditambahkan  adalah  minimum  35%  dari massa semen [12].
Setelah didapatkan jumlah kebutuhan air, selanjutnya dibuat benda  uji  menggunakan  cetakan specimen  mould berbentuk kubus  dengan  ukuran  5  cm  x  5  cm  x  5  cm.  Massa  masing- masing  benda  uji  adalah  300  g.  Benda  uji  yang  dibuat  pada tahap I sebanyak 10 buah dengan dua kali pengulangan. Pada tahap II dibuat benda uji sebanyak enam buah dengan dua kali pengulangan. Total benda uji yang dibuat adalah 32 buah. c) Perawatan Mortar (Curing)
Perawatan  mortar  dilakukan  dengan  cara  menjaga  mortar agar  tetap  lembab  untuk  mencegah  terjadinya  retak  pada benda uji. Mortar diletakkan pada suhu ruang selama 28 hari. Pada  penelitian  ini  dilakukan moisture  curing, yaitu  dengan cara  meletakkan  benda  uji  di  sekitar  ember  berisi  air  dan selanjutnya  ditutup  menggunakan  bak  besar.  Perlakuan  ini bertujuan  untuk  meminimalisasi  peluluhan  logam  berat  yang terkandung di dalam mortar semen-tras.

## III. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## A. Karakteristik Sampel Tanah
1) Karakteristik Fisik Sampel Tanah
Secara  fisik  sampel  tanah  lokasi  tambang  di  Desa  Kokap, Kulonprogo,  Yogyakarta  seperti  pada  Gambar  1.  berwarna coklat kekuningan, didominasi oleh lempung, dan basah.

## Gambar 1. Karakteristik Fisik Sampel Tanah
Karakterisasi  fisik  tanah  berdasarkan  analisis  pembagian butir  yang  mengacu  pada  ASTM  D422  – Standard  Test Method  for  Particle-Size  Analysis  of  Soils yang  dilakukan  di Laboratorium  Mekanika  Tanah  dan  Batuan  Teknik  Sipil, FTSP ITS ditampilkan pada Tabel 3.
2) Karakteristik Kimia Sampel Tanah
Karakterisasi kimia sampel tanah meliputi: pH, kadar air, serta konsentrasi  total  merkuri.  Sampel  tanah  teridentifikasi memiliki nilai ph relatif netral yakni 6,78. Nilai kadar air pada sampel  tanah  adalah  sebesar  13,24%.  Nilai  tersebut  sesuai dengan karakter top soil pada umumnya yakni pH tanah netral hingga basa berkisar antara 6-8 [9].
Analisis  total  merkuri  pada  sampel  tanah  dilakukan  di Laboratorium  Penelitian  dan  Pengujian  Terpadu  (LPPT) Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta.  Hasil  uji  kadar  total merkuri pada sampel tanah kontrol yakni sebesar 79,14 µg/kg atau setara dengan 0,079 mg/kg. Hasil uji kadar total merkuri pada  sampel  tanah  tercemar  sekitar  sepuluh  kali  lipat  lebih besar dari tanah kontrol yakni 892,53 µg/kg atau setara dengan 0,89  mg/kg.  Merkuri  merupakan  salah  satu  logam  berat  yang memiliki  sifat  toksik  terhadap  manusia  serta  organisme lainnya  [2].  Berdasarkan  PP  101/2014  nilai  baku  mutu karakteristik  beracun  melalui  TCLP  dan  total  konsentrasi untuk penetapan pengelolaan  tanah terkontaminasi limbah  B3 adalah  total  konsentrasi  A  (TK-A)  300  mg/kg,  TK-B  sebesar
Benda Uji Komposisi Optimum Binder Tahap I (%) Tanah Tercemar Merkuri (%) I 50 50 II 40 60 III 30
70 IV V
20 10 80 90 Jenis Butiran
Ukuran Partikel (mm) Kandungan (%) Kerikil ≥ 4,76 1,86 Pasir 55,17 - Kasar ≥ 2,00 - Medium ≥ 0,425 - Halus ≥ 0,075 Lanau ≥ 0,0055 30,69 Lempung ≥ 0,0001 12,27
Tabel 2 Variabel Penelitian Tahap II Tabel 3
Hasil Analisis Pembagian Butir Sampel Tanah
75  mg/kg,  dan  TK-C  0,3  mg/kg.  Dilihat  dari  baku  mutu tersebut,  tanah  tambang  emas  Kulon  Progo,  Yogyakarta melebihi  baku  mutu  TK-C  sehingga  dapat  dikatakan  tanah tersebut tercemar merkuri dari proses tambang emas.

## B. Penelitian Tahap I

## 1) Kebutuhan Air dari Hasil Uji Konsistensi Normal
Hasil uji konsistensi tahap I disajikan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Grafik Kebutuhan Air Konsistensi Tahap I
Berdasarkan  hasil  uji  konsistensi  normal,  dapat  dilihat bahwa dengan semakin banyaknya penambahan tras ke dalam campuran semen kebutuhan air cenderung semakin meningkat. Pada kadar semen  100% volume kebutuhan air adalah 78 ml. Selanjutnya  kebutuhan  air  menurun  menjadi  75  ml  ketika ditambahkan 10% dan 20% tras. Penurunan volume kebutuhan air ini disebabkan karena reaksi  hidrasi  yang tertahan.  Reaksi tersebut  terjadi  pada  awal  penambahan  air  menghasilkan endapan  Ca(OH) 2 , etteringite ,  dan  C-S-H  yang  membentuk coating pada  partikel  semen  [6].  Selanjutnya  kebutuhan  air cenderung  naik  dengan  penambahan  tras.  Tanah  tras  terdiri dari  senyawa  silika-alumina  reaktif  yang  mampu  bereaksi dengan  air  membentuk  material  baru  sebagai  kesatuan  massa yang  padat  [5].  Hal  tersebut  terjadi  akibat  adanya  reaksi pozzolanic antara  tras-semen  dan  air  [6].  Reaksi  pozzolanic yang terjadi adalah 2  Al 2 O 3 .  2  SiO 2 +  7  Ca(OH) 2  3  CaO.2SiO 2 .H 2 O  + 2(2CaO.Al 2 O 3 .SiO 2 .2 H 2 O) (1)
2) Hasil Uji Kuat Tekan I
Kuat tekan dihitung dengan persamaan : Kuat Tekan (kg/cm 2 ) = (2)
Hasil kuat tekan tahap I ditampilkan pada Tabel 4. Nilai kuat tekan tertinggi pada benda uji I dengan kandungan semen  100%.  Selanjutnya  nilai  kuat  tekan  relatif  menurun dengan  pengurangan  semen.  Akan  tetapi  pada  benda  uji  III terjadi  peningkatan  nilai  kuat  tekan  sebesar  19  kg/cm 2 dari benda  uji  II.  Menurut  [20]  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kuat  tekan  beton  antara  lain:  pasta  semen,  volume  rongga, agregat,  dan interface (hubungan  antar  muka)  antara  pasta semen  dengan  agregat.  Selain  itu,  faktor  lain  yang mempengaruhi  kuat  tekan  adalah  faktor  teknis,  yaitu  proses pencetakan  dan  pemadatan  secara  manual  yang  tidak sempurna  (Faisal,  2015).  Kenaikan  kuat  tekan  dapat  terjadi karena  adanya  proses  hidrasi  serta  hubungan  antar  muka antara pasta semen dengan agregat yang baik.
Kuat  tekan  merupakan  salah  satu  parameter  untuk mengukur  keberhasilan  proses  solidifikasi.  Dilihat  dari parameter  nilai  kuat  tekan,  seluruh  benda  uji  memenuhi ketentuan  baku  mutu  US  EPA    untuk  pengelolaan  tanah tercemar  yakni  sebesar  3,5  kg/cm 2 .  Penentuan  komposisi optimum  dilihat  dari  penggunaan  semen  yang  paling  sedikit dengan pertimbangan sisi ekonomis sehingga teknologi S/S ini dapat diaplikasikan. Dengan pertimbangan tersebut, ditetapkan komposisi  optimum  campuran  semen-tras  yakni  pada  variasi campuran 10 : 90.

## C. Penelitian Tahap II
1) Kebutuhan Air Uji Konsistensi Normal
Uji konsistensi normal tahap II dilakukan untuk mengetahui kebutuhan air pada campuran semen-tras dengan penambahan tanah. Hasil uji konsistensi disajikan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Grafik Kebutuhan Air Konsistensi Tahap II
Kebutuhan air meningkat seiring dengan penambahan tanah tercemar. Peningkatan kebutuhan air akibat penambahan tanah disebabkan  karena  sampel  tanah  dengan  sifat  fisik  berupa lempung  lanau  cenderung  menahan  air.  Menurut  [6],  tanah bertekstur lempung mempunyai luas permukaan spesifik yang luas sehingga memiliki kemampuan mengikat air yang tinggi. Saat  air  terikat  oleh  partikel  lempung,  akan  terjadi  lekatan yang  kuat,  sehingga  air  dapat  tertahan  di  dalam  partikel lempung.  Hal  tersebut  terlihat  jelas  pada  benda  uji  II  yang mengalami peningkatan kebutuhan air dibandingkan benda uji I  yakni  dari  84  ml  menjadi  104  ml  dengan  penambahan  50% sampel tanah tercemar.
2) Hasil Uji Kuat Tekan II
Hasil uji kuat tekan II ditampilkan pada Tabel 5. Hasil kuat tekan tertinggi pada benda uji I yakni sebesar 96 kg/cm 2 tanpa
Nama Benda Uji Beban Tekan (kg) Beban Tekan Rata-rata (kg) Kuat Tekan (kg/cm 2 )
A B I
12350 12000 12175 487 II 10750 8800 9775 391 III 10900 9600 10250 410 IV 9150 11000 10075 403 V 6550 9200 7875 315 VI 7550 8000 7775
311
VII 6500 4600 5550 222 VIII 4900 5400 5150 206 IX 3550 5000 4275 171 X 1800 3000
2400 96 Tabel 4
Hasil Uji Kuat Tekan Tahap I
penambahan  tanah  tercemar.  Selanjutnya  nilai  kuat  tekan mengalami penurunan dengan penambahan tanah tercemar.
Hal tersebut dapat terjadi karena berkurangnya kadar binder yang  berperan  sebagai  perekat  campuran.  Hasil  kuat  tekan terkecil  pada  benda  uji  VI  dengan  komposisi  binder  :  tanah (10  :  90)  yakni  sebesar  6  kg/cm 2 .  Nilai  tersebut  masih memenuhi baku mutu kuat tekan produk S/S menurut US EPA sebesar 3,5 kg/cm 2 .
3) Uji TCLP
Uji  TCLP  dilakukan  mengacu  pada  US  EPA Method 1311 yang  merupakan  parameter  efektivitas  proses  stabilisasi.  Uji TCLP merupakan salah satu persyaratan uji untuk menentukan tingkat  toksik  limbah  B3  menurut  PP  101/2014.  TCLP dilakukan  dengan  menghancurkan  benda  uji  kemudian diekstrak  menggunakan  larutan  ekstraksi  sesuai  dengan  pH sampel.  Penentuan  penggunaan  larutan  ekstraksi  dilakukan dengan mengukur pH awal sampel dan pH akhir sampel. Pada pengukuran    awal  sampel,  benda  uji  dihancurkan  dan ditambahkan aquades.  Apabila pH sampel terukur lebih besar dari  5  maka  ditambahkan  HCl  1  N  ke  dalamnya  dan  diukur kembali pH sampel sebagai pH akhir.
Proses  TCLP  merupakan  simulasi  produk  S/S  terhadap kondisi  lingkungan  asli  di  lokasi  remediasi  [13].  Tanah  di lokasi  remediasi  memiliki  kandungan  asam-asam  organik yang  berpotensi  menyebabkan  peluluhan  logam  berat  yang telah  diikat  oleh binder pada  proses  S/S.  Oleh  sebab  itu, proses ekstraksi TCLP dilakukan menggunakan larutan buffer asam asetat dengan pH ± 5. Adapun hasil pengukuran pH awal dan akhir sampel ditampilkan pada Tabel 6.
Dari hasil Tabel 6 semua sampel memiliki pH kurang dari 5 sehingga  untuk  proses  agitasi  digunakan  larutan  ekstraksi  1. Perbedaan  nilai  pH  pada  sampel  terjadi  akibat  perbedaan jumlah binder yang  ditambahkan. Binder merupakan campuran semen-tras yang terdiri dari senyawa dominan CaO, SiO 2 dan  Al 2 O 3 yang  bersifat  basa  [5].  Oleh  sebab  itu, pengurangan binder berakibat  pada  pengurangan  pH  benda uji.
Selanjutnya  dilakukan  pengukuran  kadar  merkuri  di Laboratorium Center  of  Drug  Evaluation  and  Analysis Universitas  Surabaya  menggunakan  metode  uji Inductively Coupled  Plasma  Atomic  Emission  Spectroscopy (ICP-AES).
Hasil pengujian kadar merkuri ditampilkan pada Tabel 7.
Berdasarkan  Tabel  7  seluruh  benda  uji  tidak  terdeteksi adanya  merkuri.  Diketahui  bahwa  LOD  alat  yang  digunakan adalah  0,210  ppm.  Hasil  merkuri  yang  tidak  terdeteksi diprediksi karena  konsentrasi  merkuri dalam benda  uji sangat kecil  di  bawah  LOD  alat  yang  digunakan.  Oleh  sebab  itu, dilakukan pengujian Ka adar merkuri ulang dengan metode uji Atomic Absorbtion Spectrofotometry (AAS) 2011 di Laboratorium  Pengujian  dan  Kalibrasi  BARISTAND  Industri Surabaya. Kandungan Hg 2+ pada larutan ekstraksi TCLP akan direduksi oleh Sn 2+ menjadi Hg. Atom Hg itulah yang terbaca secara  kuantitatif  pada  spektrofotometer  [3].  Hasil  uji  kadar
merkuri sampel ditampilkan pada Tabel 8.
Dari  Tabel  8  konsentrasi  merkuri  mengalami  peningkatan dengan  penambahan  tanah  tercemar.  Pada  benda  uji  I dengan kadar  binder  100%  tidak  terdeteksi  adanya  merkuri  di dalamnya.  Dengan  demikian binder berupa  campuran  tras- semen  tidak  ada  kontaminasi  merkuri.  Konsentrasi  merkuri berfluktuasi  pada  benda  uji  II,  III,  dan  IV  serta  mengalami peningkatan  pada  benda  uji  V  dan  VI.  Akan  tetapi  fluktuasi dan  peningkatan  yang  terjadi  tidak  signifikan.  Hal  itu  terjadi karena mobilitas merkuri yang rendah pada pH tinggi.
Nilai  konsentrasi  merkuri  pada  tiap  benda  uji  merupakan parameter  efektivitas  proses  stabilisasi  yang  terjadi.  Selain proses  stabilisasi,  nilai  merkuri  pada  benda  uji  juga  memiliki
Tabel 5 Hasil Uji Kuat Tekan Tahap II Benda Uji Beban Tekan (kg) Beban Tekan Rata- rata (kg) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) A B I 1800 3000 2400 96,0 II 820 1040 930 37,2 III 560 520 540 21,6
IV 300 300 300 12,0 V 320 160 240 9,6 VI 140 160 150 6,0
Benda Uji Komposisi
Binder : Tanah pH awal pH akhir I 100 : 0 11,10 4,50 II 50 : 50 10,50 4,00 III 40 : 60 10,40 3,70 IV 30 : 70 10,20 2,76 V 20 : 80 10,10 2,62 VI 10 : 90 10,10 1,64
Benda Uji Komposisi Binder : Tanah Konsentrasi Merkuri (mg/l) Keterangan I 100 : 0 Tidak Terdeteksi Limit of Detection (LOD) 0,210 ppm II 50 : 50 Tidak Terdeteksi III 40 : 60 Tidak Terdeteksi IV 30 : 70 Tidak Terdeteksi V 20 : 80 Tidak Terdeteksi VI 10 : 90 Tidak Terdeteksi Benda Uji Komposisi Binder : Tanah Konsentrasi Merkuri (mg/l) I 100 : 0 Tidak Terdeteksi II 50 : 50 0,0009 III 40 : 60 0,0007 IV 30 : 70 0,0009 V 20 : 80 0,0011 VI 10 : 90 0,0011 Tabel 8 Hasil Uji Kuat Tekan Tahap II
Tabel 6
Hasil Uji Kadar Merkuri Metode ICP-AES
Tabel 7 Hasil Uji Kadar Merkuri Metode AAS
korelasi dengan proses solidifikasi . Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.
Berdasarkan  Gambar  4,  konsentrasi  merkuri  relatif meningkat  dengan  penurunan  kuat  tekan  benda  uji.  Hal  itu terjadi karena semakin sedikit binder yang digunakan semakin kecil  pula  nilai  kuat  tekan  benda  uji  sehingga  merkuri  tidak dapat  diikat  dengan  sempurna.  Pada  benda  uji  3  terjadi penurunan  konsentrasi  merkuri  dibandingkan  dengan  benda uji  2  dengan  komposisi binder yang  lebih  besar.  Hal  tersebut diakibatkan karena teknis pembuatan benda uji secara manual, yaitu  pada  proses  pemadatan  dan  perataan  dalam  cetakan spesimen  mould .  Akibatnya  campuran  agregat  tanah  dan binder tidak merata.

## Gambar 4. Grafik Hubungan Kuat Tekan dan Konsentrasi Merkuri
Salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan mortar yang ditunjukkan  oleh  suatu  nilai  kuat  tekan  adalah interface (hubungan  antar  muka)  pasta  semen  dan  agregat  (Widodo, 2010). Berkurangnya nilai kuat tekan menunjukkan hubungan antar  muka  antara binder dan  agregat  tanah  tercemar  tidak sempurna.  Oleh  sebab  itu,  saat  proses  ekstraksi  TCLP  akan terdapat lebih banyak merkuri yang terlindikan.
Penurunan konsentrasi merkuri pada tanah tercemar setelah mengalami proses S/S adalah karena adanya proses stabilisasi merkuri dalam semen dan pozzolan. Merkuri akan mengalami proses  pengendapan  membentuk  suatu  endapan  merah  HgO [21].  Pengendapan  terjadi  karena  adanya  reaksi  antara  Hg 2+ dengan  senyawa  basa  dan  karbonal  dalam  semen  dan pozzolan. Reaksi yang terjadi dapat ditulis sebagai berikut:
Hg 2+ + OH -  Hg(OH) 2 ↓ Hg(OH) 2  HgO↓ + H 2 O
Hg 2+ + (CO 3 ) 2-  HgCO 3 ↓
Struktur kristal  yang terbentuk dari proses hidrasi inilah  yang mampu  mengikat  kontaminan  logam  berat  setelah  menjadi presipitasi hidroksida dan garam karbonat [14].
Pada  benda  uji  VI  dengan  kadar  tanah  tercemar  paling banyak yakni 90% memiliki konsentrasi akhir merkuri 0,0011 mg/l.  Nilai  tersebut  memenuhi  baku  mutu  kadar  merkuri menurut  PP  No.  101  Tahun  2014    untuk  pengelolaan  tanah tercemar  yakni  TCLP-B  yakni  sebesar  0,02  mg/l.  Komposisi optimum  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  ekonomis  dan aplikatif  yaitu  penambahan  tanah  tercemar  paling  banyak dengan  konsumsi binder paling  sedikit.  Dengan  beberapa pertimbangan tersebut, komposisi optimum penelitian tahap II yaitu pada variasi komposisi binder : tanah (10:90).
IV. KESIMPULAN
1) Komposisi optimum binder (semen : tras) dari penelitian tahap  I  adalah  10  :  90.  Penentuan  ini  didasarkan  pada nilai kuat tekan benda uji yakni 96 kg/cm 2 .
2) Komposisi optimum binder dan tanah tercemar adalah 10 : 90. Pada komposisi tersebut didapatkan nilai kuat tekan sebesar  6  kg/cm 2 dan  total  konsentrasi  merkuri  pada  uji TCLP sebesar 0,0011 mg/l.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan  kepada Bapak Ranno Marlany  Rachman  sebagai  penyedia  dana  penelitian  dan rekan penelitian Thaniya Triagustine Kalimantoro serta  Zofar Banunaek.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Alina,  B.,  Georgescu,  M.,  dan  Zahanagiu,  A.  2008. Properties  Of Blended  Cements  With  Hazardous  Waste  Content .  Journal  of  Applied Chemistry and Material Science, 53(3), 229-237.
[2] Alpers,  C.N.  dan  Hunerlach,  M.P.  2000. Mercury  Contamination  from Historic Gold Mining in California. California : US Geologiical Survey .
[3] Badan  Standarisasi  Nasional.  2011.  SNI  2493:2011. Tata  Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium .
[4] Gunawan,  A.,  Setiawan,  L.,  Subarna,  A.W.,  dan  Suhendi,  E.  2001. Percontohan  Penambangan  Emas  di  Kecamatan  Kokap,  Kabupaten Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Puslitbang  Tekmira  : Bandung
[5] Indrawati,  V.  dan  Manaf  A.    2008. Mechanical  Strength  of  Trass  as Supplementary  Cementing  Material .  Journal  of  Physic  Science,19(2), 51–59.
[6] Intara,  Y.,  Sapei,  A.,  Sembiring,  N.,  dan  Djoefrie,  M.  2011. Pengaruh Pemberian  Bahan  Organik  pada  Tanah  Liat  dan  Lempung  Berliat terhadap  Kemampuan  Mengikat  Air. Jurnal  Ilmu  Pertanian  Indonesia, 16, 130-135.
[7] Mudyazhezha,  S.,  dan  Kanhukamwe,  R.  2014. Environmental Monitoring Of The Effects Of Conventional And Artisanal Gold Mining On Water Quality In Ngwabalozi River, Southern Zimbabwe. Journal of Environmental Monitoring and Analysis, 2, 123-127.
[8] Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014 Pengelolaan  Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun . Pemerintah Republik Indonesia.
[9] Rahmawati, I. 2015. Pengaruh Faktor Fisika dan Kimia Tanah terhadap Indeks Keanekaragaman Hewan Tanah . Pendidikan Biologi Universitas Riau.
[10] Rianto,  S.  2010. Analisis  Faktor  -  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan Keracunan Merkuri Pada Penambang Emas Tradisional Di Desa Jendi Kecamatan  Selogiri  Kabupaten  Wonogiri .  Tesis  Magister  Kesehatan Lingkungan Universitas Diponogoro, Semarang.
[11] Setiabudi, B.T. 2005. Penyebaran Merkuri Akibat Usaha Pertambangan Emas  Di  Daerah  Sangon,  Kabupaten  Kulon  Progo,  D.I.  Yogyakarta . Kolokium Hasil Lapangan - Subdit Konservasi DIY.
[12] Suparjo,  M.  dan  Suhana.  2005 .  Pengaruh  Faktor  Air  Semen  Terhadap Komposisi  Campuran  Beton  Ringan  Tanpa  Pasir  dengan  Agregat Limbah Batu Apung . http://ejournal.ftunram.ac.id/abstrak.php?id=3&vol=3&edisi=1&idisi=1 44&baca=1. Diunduh tanggal 30 Juli 2015.
[13] Suyono,  A.  2011. Dampak  Penggunaan  Hg  pada  Penambangan  Emas Rakyat Terhadap Lingkungan. Program Studi Teknik Lingkungan. UPN Veteran Yogyakarta.
[14] Trihadiningrum,  Y.  2000 .  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun. Jurusan Teknik Lingkungan, FTSP-ITS, Surabaya.
[15] US  EPA.  2000.  Solidification  /  Stabilization  Use  at  Superfund  Sites. EPA Publication 542-R-00-010, Washington DC, USA.
[16] US EPA. 2006.  In Situ Treatment Technologies for Contaminated Soil. EPA Publication 542-F-06-013, Washington DC, USA.
[17] US EPA. 2007. Treatment Technologies for Mercury in Soil, Waste, and Water. Washington DC, USA.
[18] Veiga,  M.M. 2004.  Protocols  for  Environmental  and  Health  Assesment of  Mercury  Released  by  Artisanal  and  Small  Scale  Miners  -  Global Mercury Project. Veina International Center : Austria.
[19] Wang,  J.,  Feng,  X.,  Anderson,  C.,  Xing,  Y.,  dan  Shang,  L.  2012. Remediation  of  mercury  contaminated  sites  –  A  review.  Journal  of Hazardous Materials, 221-222, 1-18.
[20] Widodo,  S.  2010. Modul  Bahan  Bangunan  :  Bagian  Uji  Kuat  Tekan Beton . http://modul.umy.ac.id/bagiankuattekanbeton.php ? . Diakses pada 13 Mei 2016.
[21] Zhang,  X.,  Qi-Cao,  W.,  Shao-Qing, Z.,  Xiao-Jing,  S.,  Zhong-Sheng,  Z. 2009. Stabilization/Solidification  (S/S)  Of  Mercury-Contaminated Hazardous  Wastes  Using  Thiol-Functionalized  Zeolite  And  Portland Cement. Journal of Hazardous Materials , 168, 1575-1580.